Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton Antara Beton K.250 Normal Dengan Beton Campuran Natrium Clorida (NaCl) (Warnodin 1) , Leo Lapaisa 2) 45 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemakaian beton sebagai bahan konstruksi telah lama dikenal di Indonesia.Salah  satu  bahan  utama  yang sering digunakan pada konstruksi bangunan. Beton merupakan suatu material hasil  dari  campuran  semen,  agregat  halus, agregat  kasar,  air  dan  kadang-kadang dengan bahan tambah yang bervariasi.
Salah  satu  bahan  penyusun  beton adalah  air.Dalam  fenomena  sekarang  ini kebutuhan air yang memenuhi syarat dalam penggunaannya  sudah  mulai  berkurang terutama  pada  kota-kota  besar  atau  pada negara-negara  maju  yang  mana  air  bersih hanya diprioritaskan pada kebutuhan primer saja.  Dunia  teknik  sipil  terutama  pada negara  maju  telah  memikirkan  tentang tantangan  ke  depan  akan  berkurangnya potensi  air  bersih  (air  tawar)  yang  dapat digunakan sebagai bahan campuran beton,
terlebih  pembangunan  infrastruktur  semakin meningkat  seiring  dengan  penggunaan  air bersih yang semakin banyak.

## 1.2 Perumusan Masalah
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mempelajari kuat tekan beton apabila dipengaruhi  dengan  penambahan  Natrium Chlorida  (NaCl)  dan  tanpa  penambahan Natrium Chlorida (Beton Normal)

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis pengaruh penambahan Larutan NaCl terhadap kuat tekan beton.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh
penambahan variasi Larutan NaCl terhadap peningkatan kuat tekan beton.
3. Memberi  kontribusi  untuk  perkembangan ilmu dan teknologi tentang material beton.

## PERBANDINGAN UJI KUAT TEKAN BETON ANTAR BETON K.250 NORMAL DENGAN BETON CAMPURAN NATRIUM CLORIDA (NaCl)
WARNODIN 1) , LEO LAPAISA 2)
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : WarnoDin@ymail.com

## ABSTRAK
Beton  mempunyai  kuat  tekan  yang  sangat  tinggi  sedang  gaya  tariknya  rendah,  dapat dibentuk sesuai keinginan, dan dapat digunakan untuk konstruksi ringan maupun berat. Kekuatan suatu bangunan dipengaruhi oleh kualitas maupun mutu beton, bahan – bahan yang dipakai dalam pembentukan beton itu sendiri salah satunya yaitu semen. Penambahan kadar semen sebesar 3%, 6%,  9%  dan  11%  terhadap  mutu  beton  K.250  diuji  pada  umur  7,  14  ,  dan  28  hari,  benda  uji berbentuk kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm. Dari pengujian kubus, hasil Kuat tekan beton  normal pada umur 28 hari yaitu sebesar 297,47 kg/cm 2 , sedangkan dari hasil penambahan semen  3%  pada  umur  28  hari  kuat  tekan  yang  dihasilkan  sebesar  309,98  kg/cm 2 mengalami peningkatan 4,21%, penambahan semen 6% pada umur 28 hari kuattekan yang dihasilkan sebesar 316,95  kg/cm 2 mengalami  peningkatan  6,55%,    penambahan  semen  9%  pada  umur  28  hari  kuat tekan  yang  dihasilkan  sebesar  335,82  kg/cm 2 mengalami  peningkatan  12,89%    dan  penambahan semen  11%  pada  umur  28  hari  kuat  tekan  yang  dihasilkan  sebesar  340,11  kg/cm 2 mengalami peningkatan  14,33%  dari  kuat  tekan  beton  normal.  Hasil  kuat  tekan  tertinggi  didapat  pada penambahan kadar semen sebesar 11% dengan persentase kenaikan sebesar 14,33%.
Kata Kunci : Kadar Semen, Kuat Tekan, Beton K.250
Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton Antara Beton K.250 Normal Dengan Beton Campuran Natrium Clorida (NaCl) (Warnodin 1) , Leo Lapaisa 2) 46

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Struktur beton dapat definisikan sebagai bangunan beton yang terletak diatas yang  menggunakan  tulangan  atau  tidak menggunakan tulangan.Struktur beton sangat  dipengaruhi  oleh  komposisi  dan kualitas bahan-bahan pencampur beton.

## 2.1 Pengertian Beton
Beton  adalah  batuan  buatan  yang terjadi  sebagai  hasil  pengerasan  suatu campuran  tertentu  dari  semen,  air  dan agregat  (batu  pecah,  kerikil,  dan  pasir) hingga  menjadi  kenyal.  beton  sebagai sekumpulan  interaksi  mekanis  dan  kimiawi dari material pembentuknya [2].
Secara  umum  komposisi  pembentuk  beton adalah [3] :
1. Agregat Kasar + Agregat Halus : (60% - 80%) dari berat beton
2. Semen  : (7% - 15%) dari berat beton
3. Air : (14% - 21%) dari berat beton 2.2 Material Pembentuk Beton A. Semen Semen merupakan bahan campuran
yang secara kimiawi aktif setelah berhubungan  dengan  air.Agregat  tidak memainkan  peranan  yang  penting  dalam reaksi  kimia  tersebut,  tetapi  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  mineral  yang  dapat mencegah  perubahan-perubahan  volume beton  setelah  pengadukan  selesai  dan memperbaiki keawetan beton yang dihasilkan.Sifat pengikatan semen
ditentukan  oleh  susunan  kimia  yang dikandungnya.Secara  umum,  komposisi kimia  semen  Portland  adalah  seperti  yang diperlihatkan pada tabel 2.1.

## Tabel 2.1.  Komposisi limit semen
Portland [1] Oksida Komposisi (% berat) CaO (kapur) SiO 2 (Silika) Al 2 O 3 (Alumina) Fe 2 O 3 (Besi) MgO (Magnesia)
Alkalis SO 3 (Sulfur) 60 – 67 17 – 25 3 – 8 0,5 – 6 0,1 – 5,5 0,2 – 1,3 1 – 3

## B. Agregat
Agregat adalah  butiran  mineral  alami yang  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran  beton  atau  mortar.Pada  umumnya, semakin padat agregat-agregat tersebut tersusun,  semakin  kuat  pula  beton  yang dihasilkannya,  daya  tahannya  terhadap  cuaca dan  nilai  ekonomis  dari  beton  tersebut.Atas dasar  inilah  gradasi  dari  ukuran-ukuran partikel  dalam  agregat  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  untuk  menghasilkan susunan beton yang padat.

## C. Air
Air  yang  dimaksud  disini  adalah  air yang  digunakan  sebagai  campuran  bahan bangunan,  harus  berupa  air  bersih  dan  tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menurunkan  kualitas  beton.  Persyaratan  dari air  yang  digunakan  sebagai  campuran  bahan bangunan adalah sebagai berikut [4] :
1. Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak  boleh  mengandung  minyak,  asam alkali,  garam-garam,  bahan-bahan  organik atau  bahan  lain  yang  dapat  merusak  dari pada beton.
2. Apabila  dipandang  perlu  maka  contoh  air dapat dibawa ke Laboratorium Penyelidikan  Bahan  untuk  mendapatkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan.
3. Jumlah  air  yang  digunakan  adukan  beton dapat  ditentukan  dengan  ukuran  berat  dan harus dilakukan setepat-tepatnya.

## 2.3 Kuat Tekan Beton
Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan  untuk  mengetahui  secara  pasti  akan kekuatan tekan beton ringan pada umur 28 hari yang  sebenarnya  apakah  sesuai  dengan  yang direncanakan  atau  tidak.  Pada  mesin  uji  tekan benda  diletakkan  dan  diberikan  beban  sampai benda runtuh, yaitu pada saat beban maksimum bekerja.
Kuat tekan beton dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 bi =
Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton Antara Beton K.250 Normal Dengan Beton Campuran Natrium Clorida (NaCl) (Warnodin 1) , Leo Lapaisa 2) 47
Dengan :  P       = Gaya maksimum dari mesin tekan, kg A       = Luas penampang yang diberi tekanan,
 bi = Kuat tekan, kg/

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Tahap dan Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan kerja seperti: Tahap I Persiapan bahan Tahap II Pengujian bahan Tahap III.   1. Pembuatan rancangan campuran beton 2. Pembuatan campuran beton
3. Pengujian Slump, Pembuatan sample, perawatan
4. Pengujian kuat tekan
Tahap IV   Pengolahan data
Data  –  data  yang  dihasilkan  dari pengujian  di  Laboratorium  Dinas  PU  Bina Marga  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Benda uji  yang  digunakan  kubus  dengan  ukuran (15x15x15).jumlah  total  kubus    adalah  44 buah,  dengan  kondisi  yaitu  beton  yang menggunakan  tambahan  Natriun  Clorida (NaCl)  sebesar  2%,  3,5%  dan  5%  dengan umur 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari.
Seluruh  material  untuk  benda  uji dilakukan  pengujian  kartakteristik  sesuai dengan  standar  yang  berlaku.  Faktor  air semen  yang  disesuaikan  adalah  0,46. Perincian bahan untuk 6 sampel dibutuhkan semen  9,768  (kg),  pasir  14,895  (kg),  Batu pecah  uk.  19  mm  11,907  (kg),  Batu  pecah uk.  37.50  mm  15,746  (kg),  air  4,495  lt. Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini terdiri  dari  semen  tipe  I  merek  Holcim, pasir  yang  digunakan  berasal  dari  Tanjung Raja, batu pecah berasal dari Merak dan air PDAM.
Benda  uji  kubus  dibuat  dengan  cara memasukkan  campuran  beton  segar  ke dalam  cetakan  ukuran  (15x15x15)  cm, pengisian  dilakukann  secara  bertahap, setelah  1x24 jam  cetakan dibuka  kemudian dilakukan perawatan, direndam dengan air.

## 4. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pemeriksaan Agregat Halus
Hasil  pemeriksaan  agregat  halus  (pasir) ex.  Tanjung  Raja  dapat  dilihat  pada  tabel rekapitulasi pemeriksaan agregat halus dibawah ini. Macam Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan 1. Susunan butiran : Jumlah melalui 3/8" 100,00 # 4 98,04 # 8 89,72 # 16 72,19 # 30 22,15 # 50 1,04 # 100 0,22 # 200 0,12 2.  Modulus kehalusan  : 3,17 3.  Berat isi Lepas 1,462 Padat 1,551 4.  Berat Jenis Semu 2,59 Dasar kering 2,51 Dasar jenuh kering permukaan 2,54 Penyerapan    ( % ) 1,19 5.  Kotoran organic No : 3 6.  Lewat saringan No. 200 Kadar lumpur 0,60%

## Sumber: Hasil uji Laboratorium
Dari  pemeriksaan  agregat  halus  (pasir) tersebut  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Modulus kehalusan termasuk dalam zona I yaitu  agak  halus  dan  dibawah  nilai modulus  yang  disyarat  kan  2,00  sampai 3,00.
Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton Antara Beton K.250 Normal Dengan Beton Campuran Natrium Clorida (NaCl) (Warnodin 1) , Leo Lapaisa 2) 48
Hasil  Analisa  saringan  dan  Spec  Gradasi Pasir Lubang Ayakan (mm) Persen Berat Butir yang Lewat Ayakan
Hasil
Analisa Spec Zone I Zone II   Zone III  Zone IV 10 100 100 100 100 100
4,8 98,04 90 -100  90 -100 90 -100  95 -100 2,4 89,72 60 – 95  75 -100 85 -100  95 -100 1,2 72,19 30 -70 55 - 90 75 -100  90 -100 0,6 22,15 15 – 34 35 - 59 60 - 79  80 -100 0,3 1,04 5 – 20 8 - 30 12 - 40  15 – 50 0,15 0,22 0 -10 0 -10 0 -10 0 -15
Sumber: Hasil uji Laboratorium
Grafik Gradasi Pasir daerah zona 1 (Kasar)

## Sumber: Hasil uji Laboratorium
2. Kotoran  organik  melebihi  standar warna  yang  disyaratkan  yaitu  no.3 untuk  kadar  organik  yang  standar warnanya  no.  4  dan  5  perlu  dilakukan pencucian agregat halus sebelum digunakan. 3. Kadar lumpur yaitu 0,60%, dikategorikan  memenuhi  syarat    dari kadar  lumpur  maksimal  yang  diijinkan yaitu 5%.

## 4.2 Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar
Hasil  pemeriksaan  agregat  kasar
(batu  pecah)  ex.  Merak  dapat  dilihat  pada tabel rekapitulasi pemeriksaan agregat halus dibawah ini.

## Rekapitulasi Pemeriksaan Agregat Kasar
Sumber: Hasil uji Laboratorium
Dari  pemeriksaan  agregat  kasar (batu  pecah)  19.00  mm  ( 3 / 4 ”)  dan  batu pecah  37,50  mm  (1 1 /2 ”)  tersebut  dapat diambil beberapa kesimpulan berikut :
1. Modulus  kehalusan  memenuhi  syarat yaitu antara 6 – 8.
2. Keausan  memenuhi  standar  normal yang diijinkan.

## 4.3 Kuat Tekan Beton
A. Tabel Rekapitulasi Kuat Tekan Beton
No. Persentase Penambahan NaCl Umur (hari) Deviasi Standar (S) Kuat Tekan Beton Karateristik (σ bk) kg/cm 2 1. 0% (Normal) 7 2,58 215,58 2% 7 5,22 195,69 3,5% 7 5,40 178,33 5% 7 7,08 164,71 Macam Pemeriksaan HasilPemeriksaan Agregat Agregat 19.00 mm ( 3 / 4 ”)  37,50 mm (1 1 /2 ”)
1. Susunan butiran :
Jumlah melalui 1 1/2" 100,00 1" 100,00 53,63 3/4" 87,98 16,50 1/2" 49,32 2,43 3/8" 19,59 0,00 # 4 0,00 2.  Modulus kehalusan  : 6,92 7,83 3.  Berat isi Lepas 1,337 1,330 Padat 1,415 1,419 4.  Berat Jenis Semu 2,67 2,67 Dasar kering 2,52 2,53 Dasar jenuh kering permukaan 2,57 2,58 Penyerapan    ( % ) 2,26 2,10 5.  Keausan     ( % ) - 23,24%
Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton Antara Beton K.250 Normal Dengan Beton Campuran Natrium Clorida (NaCl) (Warnodin 1) , Leo Lapaisa 2) 49
2. 0% (Normal) 14 4,54 247,84 2% 14 4,37 238,76 3,5% 14 4,53 225,81 5% 14 5,66 214,59 3. 0% (Normal) 21 3,18 258,67 2% 21 2,72 284,34 3,5% 21 6,28 230,03 5% 21 4,21 223,32 4. 0% (Normal) 28 4,46 312,42 2% 28 4,65 284,34 3,5% 28 3,59 276,25 5% 28 3,96 266,45

## Sumber : Hasil uji Laboratorium
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat  deviasi  standar  (S)  pada  saat melakukan  Penelitian  antara  2,58  sampai 7,08  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam pengadukan pembuatan kubus beton adukan betonnya  homogen,  apabila  nilai  deviasi standar  itu  besar  itu  berarti  adukan  beton segar tidak homogen itu dapat mempengaruhi kuat tekan beton.
Makin  kecil  nilai  standar  deviasi  yang didapat  maka  makin  besar  kuat  tekan betonnya, Makin besar nilai standar deviasi yang  didapat  maka  makin  kecil  kuat  tekan betonnya.

## Keterangan gambar
Kondisi Beton Ket.
Umur Beton (hari)  bk Warna  7 hari    14 hari 21 hari    28 hari Beton Normal 215,58 247,84  258,67  312,42   Kg/cm 2 Beton  Normal  dengan Penambahan 2% NaCl 195,69 238,76  250,97  284,34  Kg/cm 2 Beton  Normal  dengan Penambahan 3,5% NaCl 178,33 225,81  230,03  276,25  Kg/cm 2 Beton  Normal  dengan Penambahan 5% NaCl 164,71 214,59  223,32  266,45  Kg/cm 2
Sumber : Hasil uji Laboratorium
Dari  grafik  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa campuran  beton  dengan  penambahan  NaCl tidak  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  beton karakteristik  dimana  saat  penambahan  2% pada  umur  28  hari  dengan  ketercapaian  kuat tekan  beton  284,34kg/cm 2 ,  penambahan  3,5% pada  umur  28  hari  dengan  ketercapaian  kuat tekan beton 276,25kg/cm 2 dan penambahan 5% pada  umur  28  hari  dengan  ketercapaian  kuat tekan  beton  266,45kg/cm 2 jika  dibandingkan dengan  kuat  tekan  beton  normal  28  hari  yaitu 312,42 kg/cm 2 yang mencapai kuat tekan beton yang disyaratkan yaitu 250 kg/cm 2 .
Penambahan NaCl dalam campuran beton normal  dapat  menurunkan    kuat  tekan  beton karakteristik,  persentase  penurunan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel Persentase Kenaikan Kuat Tekan Beton
Persentase Penambahan NaCl  bk Umur beton 28 Hari Kg/cm 2 Persentase Penurunan 0% (normal) 312,42 - 2% 284,34 8,99% 3,5% 276,25 11,58% 5% 266,45 14,71% Sumber: Hasil uji Laboratorium
Dari  tabel  diatas  dapat  kita  dapat  lihat bahwa  campuran  beton  dengan  penambahan NaCl  2%  pada  umur  28  hari  mengalami penurunan  8,99%,  penambahan  NaCl  3,5% pada  umur  28  hari  mengalami  penurunan 11,58% dan penambahan NaCl 5% pada umur 28  hari  mengalami  penurunan  14,71%  dari kuat tekan beton normal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang dilakukan, bahwa dengan penambahan NaCl tidak dapat meningkatkan  kuat  tekan  beton,  penambahan NaCl  2%  pada  umur  28  hari  dengan ketercapaian  kuat  tekan  tekan  beton  284,34 kg/cm²,  penambahan  3,5%  pada  umur  28  hari
Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton Antara Beton K.250 Normal Dengan Beton Campuran Natrium Clorida (NaCl) (Warnodin 1) , Leo Lapaisa 2) 50
dengan  ketercapaian  kuat  tekan  beton 276,25  kg/cm²  dan  penambahan  5%  pada umur 28 hari dengan ketercapain kuat tekan beton  266,45  kg/cm².  Jika  dibandingkan dengan dengan kuat tekan beton normal 28 hari  yaitu  312,42  kg/cm²  yang  mencapai kuat  tekan  beton  yang  diisyaratkan  yaitu 250 kg/cm².

## 5.2 Saran
Setelah  melakukan  penelitian  dengan penambahan  NaCl  penulis  dapat  memberi saran sebagai berikut :
1. Pemilihan bahan-bahan pembuatan beton  yang  akan  digunakan  hendaklah memiliki  mutu  baik  dan  memenuhi syarat-syarat  yang  telah  ditentukan, serta  pelaksanaan  pengerjaan  beton sesuai  dengan  mekanisme  yang  telah ditentukan.
2. Untuk  mengetahui  batasan  maksimum penambahan  NaCl  pada  campuran beton  dengan  mutu  K.250  perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A.M.  Neville,  Concrete  Technology, 1987
[2]  Edward G. Nawy. Prentice Hall, 1989 – Technology & Engineering.
[3]  Mulyono, Tri.  2003.  ”Teknologi Beton”. Penerbit Andi. Jakarta
[4]  Departemen  Pekerjaan  Umum,  1971, Peraturan  eton  Indonesia  (PBI  1971), Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
[5]  SNI 03-2834-2000 “Tata Cara
Pembuatan Beton Normal”
[6]  SNI  03-1972-1990  “Metode  Pengujian Slump Beton”
[7]  SNI  03-1974-1990  “Metode  Pengujian Kuat Tekan Beton”